LENTA POLARIZZABILITX DEI DIELETTRICI 445 



Per questo i piccoli fogli di ebanite stati lungamente impiegati ad altri usi mostra- 

 rono una variazione di carica del 30 "/g, ed una somma di scariche residue corrispon- 

 dentemente elevatissima. 



Ma un condensatore costrutto con pochi grandi fogli nuovi, seccati coll'esporli 

 lungamente al sole e collo strofinarli fortemente con cotone caldo mentre le armature 

 di stagnola venivano riscaldate a 200°, presentò una massima variazione di 4,3 "Iq 

 circa, e dello stesso ordine era la somma di scariche residue dopo 60" di carica. È 

 qui riferita la curva rilevata mediante due soli accumulatori in serie (V. Fig. 8) : 



ò, 



O^-^.SS 0.6 



0.7 



0.9 



1.1 



1.6 



2.1 



3.1 



5.1 



9.1 



13.1 21.1 



e 



93.8 94.3 



94.5 



94.75 



94.85 



95.1 



95,2 



95.4 



95.6 



95.8 



96.0 96.2 



t" 



1" 2" 



5" 



20" 



30" 















e 



97.3 97.8 



98.0 



98.0 



98.0 















Le condizioni di questo condensatore si conservarono lungamente inalterate senza 

 altra protezione che la pressione energica, che faceva perfettamente aderenti i fogli 

 di ebanite ed impossibile l'accesso dell'aria. Per contro non si riuscì ad ottenere 

 risultati migliori ripetendo parecchie volte l'essiccamento colla massima cura. E tut- 

 tavia è altamente verosimile che le tracce di umidità assorbite dalla massa fossero 

 ancora la causa principale di quella lenta polarizzabilità, perchè gli stessi fogli con- 

 servati per settimane nell'ambiente del laboratorio mostrarono in misure successive 

 una variazione sempre piìi marcata ed impossibile ad eleminarsi. Non sarebbe però 

 difficile premunirsi da questo inconveniente con precauzioni speciali all'atto della 

 fabbricazione e seguenti ad essa. 



Solfo. — Non avendo applicazioni in genere come isolante, l'esame di esso non 

 era per altro interessante se non perchè esso è uno dei pochissimi dielettrici che si 

 possano avere allo statò di assoluta purezza. La facilità di colarlo in lastre molto 

 sottili agevolava specialmente l'esperimento, sebbene le lamine prendano nel raffred- 

 darsi una struttura cristallina inomogenea. Per contro la temperatura relativamente 

 bassa a cui lo zolfo fonde, e l'impossibilità di tenerlo nell'aria a temperatura molto 

 piti elevata senza che lo stato della sostanza accenni a modificarsi molto prima che 

 una vera deformazione allotropica abbia luogo, impediscono di assicurarsi che tutta 

 l'acqua sia stata espulsa. 



I piccoli condensatori erano costrutti come quelli a paraffina in sottilissimi telai 

 di vetro riscaldati gradatamente sopra i 100°, ove il primo foglio di armatura si 

 adagiava accuratamente sul fondo, ed il secondo si applicava sulla lamina di zolfo 

 al primo accenno di solidificazione; l'adesione a caldo era perfetta. 



Furono così esaminati vari campioni di zolfo raffinato in bastoni, che mostrarono 

 variazioni di carica e somme di scariche residue elevatissime. Lo zolfo puro in pol- 

 vere, tenuto- lungamente sotto la campana della macchina pneumatica a pochi mil- 

 limetri di mercurio di pressione per seccarlo in presenza di acido fosforico, poi con- 



